## Jurnal Sains dan Teknologi
Volume 13 Number 1, Tahun 2024, pp. 1-10 P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 2548-8570 Open Access: https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v13i1.64365

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received June 23, 2023 Accepted December 10, 2023 Available online April 25, 2024

## Kata Kunci:
Magnetic Biochar, Cangkang Sawit, Air Gambut, Adsorpsi, Dosis Adsorben, Waktu Kontak..
Keywords: Magnetic Biochar, Palm Kernell Shell, Peat Water, Adsorption, Dosage Adsorbent, Contact Time.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
Penyisihan  Warna,  Zat  Organik,  dan  Logam  Fe  Air  Gambut dengan Magnetic Biochar Berbahan Dasar Cangkang Sawit
David Andrio 1 . Dewa Ayu Divia Pradhaswari Mahardika 2 , Lita Darmayanti 3*
1,2,3 Program Studi S1 Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

## A B S T R A K
Air gambut menjadi salah satu air permukaan yang dapat digunakan masyarakat sebagai  sumber  air  bersih.  Meskipun  jumlahnya  banyak,  dari  segi  kualitas  air gambut  kurang  baik  karena  memiliki  warna  merah  kecokelatan,  kandungan organik tinggi, Fe tinggi, dan pH 3-5. Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah di  Provinsi  Riau  memiliki  akses  terbatas  terhadap  sumber  air  bersih,  sehingga diperlukan pengolahan air gambut terlebih dahulu sebelum digunakan. Selain itu Provinsi Riau juga memiliki perkebunan sawit yang luas sehingga menghasilkan limbah cangkang sawit. Meskipun limbah cangkang sawit kaya dengan selulosa, hemiselulosa, dan lignin sehingga berpotensi untuk dijadikan magnetic biochar. Magnetic biochar adalah padatan kaya karbon dari biomassa yang memiliki sifat magnetik dengan penambahan ion yang mengandung logam dan melalui proses pirolisis.  Magnetic  biochar  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  adsorben. Penenlitian ini bertujuan untuk memanfaatkan magnetic biochar dari cangkang sawit  untuk  menyisihkan  warna,  zat  organik,  dan  logam  Fe  dalam  air gambutProses  adsorpsi  dilakukan  dengan  memvariasikan  dosis  magnetic biochar dan waktu kontak. Hasil analisis proksimat penyisihan terbaik diperoleh pada  dosis  magnetic  biochar  8,55  g/l  dan  waktu  kontak  150  menit  dengan efisiensi penyisihan warna 69,1% serta zat organik dengan efisiensi penyisihan 54,5%.  Di  sisi  lain  konsentrasi  Fe  mengalami  peningkatan  setelah  dilakukan pengolahan  dari  0,07  mg/l  menjadi  0,60  mg/l  pada  dosis  1,25  g/l  dan  waktu kontak  30  menit.  Kandungan  warna  dan  zat  organik  hasil    pengolahan  masih melebihi baku mutu air untuk keperluan higiene sanitasi.

## A B S T R A C T
Peat  water  is  one  of  the  surface  waters  that  can  be  used  by  the  community  as  a  source  of  clean  water.  Despite  its abundance, the quality of peat water is not good because it has a red-brown color, high organic content, high Fe, and pH 3-5. This condition causes some areas in Riau Province to have limited access to clean water sources, so it is necessary to treat peat water first before use. In addition, Riau Province also has extensive palm oil plantations that produce palm kernel shell waste. Although palm kernel shell waste is rich in cellulose, hemicellulose, and lignin, it has the potential to be used as magnetic biochar. Magnetic biochar is a carbon-rich solid from biomass that has magnetic properties with the addition  of  metal-containing  ions  and  through  pyrolysis  process.  Magnetic  biochar  has  the  potential  to  be  used  as  an adsorbent. This research aims to utilize magnetic biochar from palm kernel shells to remove color, organic matter, and Fe metal in peat water. The adsorption process was carried out by varying the dose of magnetic biochar and contact time. The best removal proximate analysis results were obtained at a magnetic biochar dose of 8.55 g/l and a contact time of 150 minutes with a color removal efficiency of 69.1% and organic substances with a removal efficiency of 54.5%. On the other hand, Fe concentration increased after treatment from 0.07 mg/l to 0.60 mg/l at a dose of 1.25 g/l and a contact time of 30 minutes. The color and organic matter content of the treatment results still exceed the water quality standards for sanitary hygiene purposes.

## 1. PENDAHULUAN
Ketersediaan  air  sangat  dibutuhkan  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Indonesia  memiliki ketersediaan  air  sebesar  694  milyar  m 3 per  tahun,  namun  hanya  23%  yang  baru  dimanfaatkan  dimana 20% sebagai kebutuhan bahan baku domestik dan 80% sebagai kebutuhan irigasi (Darmayanti, Putri, & HS,  2022;  Syukur,  Indah,  &  Komala,  2023) . Pemanfaatan  air  yang  belum  menyeluruh  terjadi  karena beberapa  sumber  air  memiliki  kandungan  tertentu  yang  membutuhkan  pengolahan  khusus,  seperti  air gambut. Provinsi Riau sebagai daerah yang memiliki lahan gambut terbesar di Indonesia memiliki kondisi air sungai yang berwarna merah kecoklatan, bersifat asam, dengan kandungan organik yang tinggi. Ketika musim kemarau, masyarakat yang kesulitan akses air bersih menggunakan air gambut yang diperoleh dari sungai  dengan  pengolahan  seadanya (Efendi,  Sihombing,  Rosmainar,  &  Carolius  Angga,  2024;  Harfinda, Delyani,  &  Apindiati,  2020). Proses  ini  tidak  cukup  untuk  menyisihkan  kontaminan  pada  air  gambut,
sehingga  masyarakat  terdampak  beberapa  penyakit  seperti  infeksi  kulit,  infeksi  saluran  pencernaan, pengeroposan gigi, dan lain - lain  Oleh karena itu, untuk memastikan terjaganya kesejahteraan masyakarat dan pemenuhan kebutuhan air bersih terlaksana, diperlukan cara efisien dan ekonomis untuk menunjang pengolahan  air  gambut.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  memastikan  ketersediaan  pasokan  air  lokal  atau pengembangan  potensi  sumber  air  permukaan  yang  belum  dimanfaatkan  seperti  air  dari  lahan  gambut (Gani,  Taroepratjeka,  &  Marganingrum,  2023;  Khair,  Prihatini,  Apriani,  &  Pramaningsih,  2021). Potensi lahan  gambut  di  Indonesia  mencapai  18,9  juta  hektar  yang  tersebar  di  Riau,  Jambi,  Sumatera  Selatan, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  dan  Papua.  Provinsi  Riau  memiliki  lahan gambut  sebesar  3,89  juta  hektar . Kemampuan  gambut  mengikat  air  dapat  mencapai  20  kali  berat keringnya.  Air  gambut  menjadi  salah  satu  sumber  air  permukaan  yang  dapat  digunakan  masyarakat khususnya daerah Riau (Asmiyarna et al., 2021; Hendrasarie & Andhika, 2021).
Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  pengolahan  air  gambut  adalah  adsorpsi  untuk menyerap logam dan zat pengotor lainnya. Bahan yang bisa digunakan sebagai penjerap (adsorben) antara lain adalah biochar . Biochar merupakan salah satu jenis adsorben yang menarik perhatian peneliti karena memiliki kapasitas adsorpsi yang tinggi terutama dalam penyisihan polutan pada air (Alfi Rahmi, Anton Ariyanto, & Afriyandi, 2023; Envirotek, Meicahayanti, Envirotek, Envirotek, & Zulya, 2023). Biochar adalah padatan kaya karbon yang dihasilkan dari proses pirolisis biomassa pada temperatur 300 - 700⁰C dengan sedikit atau  tanpa oksigen. Biochar dapat diperoleh dari  pengolahan cangkang kelapa sawit. Komponen cangkang  sawit  terdiri  dari  53,85%  lignin,  26,16%  hemiselulosa,  dan  6,92%.  Kandungan  lignoselulosa yang  tinggi  pada  cangkang  sawit  menunjukkan  bahwa  cangkang  sawit  berpotensi  sebagai  bahan  baku pembuatan biochar (Elystia, Hasibuan, & Zultiniar, 2022; Lubis, Elystia, Ermal, & Zultiniar, 2022). Secara material, biochar memiliki luas pemukaan spesifik yang besar dengan struktur berpori, gugus fungsi, dan kandungan  karbon  yang  tinggi.  Namun  kelemahan  dari biochar adalah  sulit  dipisahkan  dari  air  karena partikelnya yang sangat kecil (Darmayanti et al., 2022; Riyandini & Iqbal, 2020). Masalah ini dapat diatasi dengan  penggunaan magnetic  biochar yakni  padatan  hasil  konversi biochar menjadi  material  yang memiliki sifat magnetik.
Senyawa FeCl 3 . 6 H 2 O merupakan bahan kimia yang umumnya digunakan dalam menimbulkan sifat magnetik pada biochar karena sifat dari Fe yang tidak mudah menguap pada temperatur tinggi. Magnetic biochar yang  terbuat  dari  tandan  kosong  sawit  diimpregnasi  menggunakan  FeCl3.6H2O  dan  dipirolisis pada temperatur 550⁰C (tanpa oksigen) mampu menyisihkan 96,68% methylene blue dan 90,76% orange - G . Magnetic  biochar dari  bahan  baku  cottonwood  dengan  penambahan  FeCl 3 . 6 H 2 O  dan  dipirolisis  pada temperatur  600⁰C  (tanpa  oksigen)  mampu  menyisihkan  99% methylene  blue (Elystia  et  al.,  2022;  Maya Sylvani,  Simbolon,  &  Susanti,  2023). Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  dapat  dilihat  magnetic  biochar berpotensi  untuk  digunakan  sebagai  adsorben  menyisihkan  zat - zat  terlarut  dalam  air.  Penelitian  ini menggunakan limbah cangkang sawit yang jumlahnya sangat banyak untuk bahan dasar magnetic biochar untuk mengolah air gambut. Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan magnetic biochar berbahan dasar cangkang sawit untuk menyisihkan warna, zat organik, dan logam Fe pada air gambut, sehingga diperoleh cara terbaru dalam pengolahan air gambut menjadi air bersih yang dapat digunakan sebagai sumber air utama bagi kehidupan sehari - hari.

## 2. METODE
Air  gambut  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sungai  di  Kelurahan  Rimbo Panjang,  Kecamatan  Tambang,  Kabupaten  Kampar.  Cangkang  sawit  diperoleh  dari  Kecamatan  Tapung, Kabupaten  Kampar.  Bahan  kimia  yang  digunakan  adalah  FeCl 3 .6H 2 O  (Merck)  untuk  proses  impregnasi cangkang sawit, gas nitrogen (N2), dan akuades.

## Pembuatan Magnetic biochar
Cangkang  sawit  dibersihkan  dengan  akuades  untuk  menyisihkan  zat  pengotor.  Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan oven pada temperatur 105 o C selama 24 jam. Cangkang sawit dihancurkan sampai lolos saringan ukuran 100 mesh. Kemudian dilakukan impregnasi menggunakan logam FeCl 3 .6H 2 O dengan rasio impregnasi yakni 0,5 (FeCl 3 .6H 2 O:biomassa). Selama impregnasi campuran distirrer dengan kecepatan 150 rpm pada temperatur 30 o C selama 3 jam. Selanjutnya dikeringkan menggunakan oven pada temperatur  100 o C  selama  24  jam.  Cangkang  sawit  yang  telah  dikeringkan  kemudian  dipirolisis  pada temperatur 550 o C selama 20 menit dengan aliran gas N2 0,2 l/ menit. Magnetic biochar kemudian dicuci dengan akuades sampai netral dan dikeringkan menggunakan oven pada temperatur 105 o C selama 3 jam. Karakterisasi magnetic biochar ditentukan dengan uji proksimat (SNI 06-3730-1995).

## Penelitian Adsorpsi
Penelitian adsorpsi dilakukan dilakukan dengan memvariasikan dosis 1,25; 3,15; 5; 6,8; 8,55 g/l dan  waktu  kontak  30;  60;  90;  120;  150  menit  dengan  kecepatan  pengadukan  150  rpm.  Setelah  diaduk sampel disaring dan warna, zat organik, dan logam Fe dari filtrat diukur. Parameter yang dianalisis adalah warna dengan dengan instrumentasi spektofotometri (SM 2120 B), zat organik sebagai mg/l KMnO4 (SNI 01-3554-2006),  dan  Fe  menggunakan  instrumentasi  AAS.    Proses  adsorpsi  dilakukan  secara  duplo  dan diulang sampai perbedaan hasil yang didapatkan kurang dari 5%. Data yang diperoleh dari proses adsorpsi kemudian diolah untuk mendapatkan nilai persentase penyisihan setiap parameter.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Air gambut diperoleh dari sungai di Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Air gambut kemudian dianalisa untuk mengetahui konsentrasi awal dari parameter pH, warna, zat organik, dan Fe. Adapun karakteristik air gambut disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Karakteristik Awal Air Gambut
Parameter Satuan Penelitian ini PERMENKES No. 32 Tahun 2017 pH - 4,1 6,5-8,5 Warna Pt/Co 1830 50 Zat organik mg/l 437,8 10 Besi (Fe) mg/l 0,07 1
Hasil uji karakteristik magnetic biochar dari cangkang sawit dibandingkan dengan standar karbon aktif  teknis  yang  ditetapkan  dalam  SNI  06-3730-1995  untuk  melihat  apakah  kualitas magnetic  biochar yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbandingan hasil uji dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Karaktrterisasi Magnetic Biochar dari Cangkang Sawit Parameter Cangkang sawit 1 Penelitian ini SNI 06-3730-1995 2 Kadar Air (%) 3,87 1,13% Max 15% Kadar Abu (%) 7,06 4,99% Max 10% Volatile matter (%) 20,61 15,85% Max 25% Fixed carbon (%) 72,34 78,03% Min 65%
(1) Raju dkk., 2016 (2) Standar Karbon Aktif Teknis
Warna air gambut setelah diadsorpsi dengan pH berbeda dapat dilihat pada Gambar 1
Gambar 1. Pengaruh Pengaturan pH Air Gambut pada Proses Adsorpsi Menggunakan Magnetic Biochar
Dosis  adsorben  dan  waktu  kontak  merupakan  salah  satu  parameter  yang  penting  dan mempengaruhi proses adsorpsi. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat penyisihan warna, zat organik,  dan  logam  Fe  pada  air  gambut.  Dari  proses  ini  juga  dapat  diketahui  kapasitas  adsorpsi  untuk mengetahui banyaknya zat warna, zat organik, dan logam besi (Fe) yang mampu diserap oleh setiap gram adsorben magnetic  biochar .  Pengaruh  dosis magnetic  biochar dan  waktu  kontak  terhadap  efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi zat warna, zat organik, dan Fe dapat dilihat pada Gambar 2-6.
Gambar 2. Pengaruh Dosis Magnetic Biochar dan Waktu Kontak Terhadap Efisiensi Penyisihan Warna
Gambar 3. Pengaruh Dosis Magnetic Biochar dan Waktu Kontak Terhadap Efisiensi Penyisihan Zat Organik
Gambar 4. Pengaruh Dosis Magnetic Biochar dan Waktu Kontak Terhadap Kapasitas Adsoprsi Zat Organik
0 10 20 30 40 50 60 70 80 30 60 90 120 150 Ef isi en si Pe ny isi ha n W ar na (% ) Waktu Kontak (Menit) 1,25 3,15 5 6,8 8,55 Dosis (g/l) 0 10 20 30 40 50 60 30 60 90 120 150 Ef isi en si Pe ny isi ha n ZO ( % ) Waktu Kontak (Menit) 1,25 3,15 5 6,8 8,55 Dosis (g/l) 0 20 40 60 80 100 0 30 60 90 120 150 Kapa si ta s A dso rp si ZO ( m g/g) Waktu Kontak (Menit) 1,25 3,15 5
6,8 8,55 Dosis (g/l)
Gambar 5. Pengaruh Dosis Magnetic Biochar dan Waktu Kontak Terhadap Efisiensi Penyisihan Logam Fe Melalui  gambar di atas dapat dilihat bahwa  dosis dan  waktu  kontak mempengaruhi  penyisihan kontaminan  pada  air  gambut. Error!  Reference  source  not  found. menunjukkan  pengaruh  dosis  dan waktu kontak terhadap penyisihan warna menggunakan magnetic biochar dari cangkang sawit. Efisiensi penyisihan  warna  tertinggi  terjadi  pada  dosis  8,55  gr  dan  waktu  kontak  150  menit  dengan  efisiensi penyisihan 69,13% sedangkan efisiensi terendah terjadi pada dosis 1,25 gr dan waktu kontak 30 menit dengan efisiensi penyisihan sebesar 15%. Efisiensi penyisihan warna pada penelitian ini terus mengalami peningkatan hingga dosis dan waktu kontak tertinggi.
Gambar 6. Pengaruh Dosis Magnetic Biochar dan Waktu Kontak Terhadap Kapasitas Adsorpsi Logam Fe Selanjutnya  pada Gambar  3. dan Gambar  4. menunjukkan  pengaruh  dosis  dan  waktu  kontak terhadap  efisiensi  penyisihan  dan  kapasitas  adsoprsi  zat  organik  menggunakan magnetic  biochar dari cangkang sawit.  Efisiensi penyisihan zat organik tertinggi terjadi  pada dosis 8,55 g/l dan waktu  kontak 150 menit sebesar 54,5% dengan kapasitas adsorpsi 27,73 mg/g, sedangkan efisiensi terendah pada dosis 1,25 g/l dan waktu kontak 30 menit sebesar 9,8% dengan kapasitas adsorpsi 34,4 mg/g. Begitu juga untuk parameter  logam  Fe  yang  terdapat  pada Gambar  5. dan Gambar  6. menunjukkan  pengaruh  dosis  dan waktu kontak terhadap konsentrasi Fe menggunakan magnetic biochar dari cangkang sawit. Adapun pada hasil penelitian ini, terjadi peningkatan konsentrasi Fe saat penggunaan dosis 1,25 g/l dan waktu kontak 30 menit sebesar 0,60 mg/l dari konsentrasi awal Fe pada air gambut sebesar 0,07 mg/l.

## Pembahasan
Penggunaan air gambut sebagai sumber air bersih tidak bisa dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pada Tabel 1. menunjukkan konsentrasi warna dan zat organik air gambut melebihi ambang batas standar  untuk  digunakan  sebagai  air  keperluan  higiene  sanitasi  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Namun konsentrasi Fe air gambut pada penelitian ini sudah berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yakni 0,07 mg/l. Secara visual, air gambut berwarna merah kecoklatan. Adapun zat organik  pada  air  gambut  berasal  dari  hasil  dekomposisi  tidak  sempurna  tumbuhan  dan  hewan  yang menyebabkan  air  gambut  tidak  dapat  dikonsumsi  secara  langsung  karena  dapat  menimbulkan  keluhan kesehatan pada masyarakat (Eprie, Bungas,  & Abudarin, 2022;  Pribadi, 2024). Pengaturan pH dilakukan untuk menentukan pH terbaik dalam proses adsorpsi selanjutnya. Pada Gambar 1 dapat dilihat penurunan
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 30 60 90 120 150 Ef is ie n si Peny is ih an Fe (%) Waktu Kontak (Menit) 1,25 3,15 5 6,8 8,55 Dosis (g/l) -0,70 -0,50 -0,30 -0,10 0 30 60 90 120 150 Kapa si ta s A dso rp si Fe ( m g/g) Waktu Kontak (Menit) 1,25 3,15 5,00
6,80 8,55 Dosis (g/l)
warna terendah didapat pada pH 6 dan penurunan warna tertinggi pada pH 2. Perubahan warna merah kecokelatan pada air gambut terjadi pada saat pH semakin rendah. Arisna et al., (2016) menentukan pH kerja adsorpsi pada air gambut dengan variasi pH 3; 4; 5; 6; 7 dan didapatkan pH adsorpsi terbaik yaitu 3, sedangkan pada penelitian ini didapatkan pH kerja adsorpsi lebih rendah yaitu 2. Pada kondisi pH rendah terjadi  netralisasi  dari  muatan  negatif  pada  permukaan  adsorben  yang  meningkatkan  protonasi    dan menghasilkan  aktivitas  adsorpsi.  Kondisi  ini  memungkinkan  terjadinya  difusi  sehingga  situs  aktif  pada permukaan adsorben bertambah . Dengan demikian, semakin rendah pH adsorbat maka proses adsorpsi semakin optimal karena terjadinya interaksi elektrostatik antara muatan negatif dari gugus fungsi pada zat organik dan muatan positif pada permukaan adsorben (Handayani, Desasy, & Darmayanti, 2024; Yuni, Darmayanti, & Fitria, 2021).
Penelitian ini menggunakan karbon aktif sebagai adsorben zat warna, zat organik, dan Fe pada air gambut. Tabel  2 menunjukkan  kadar  air,  kadar  abu, volatile  matter ,  dan fixed  carbon untuk  cangkang sawit dan magnetic biochar . Penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui kelembaban dari magnetic biochar .  Kadar  air  yang  berlebihan  akan  mengisi  ruang  kosong  antara magnetic  biochar dan  dapat menyebabkan  keretakan  mendadak  akibat  kerapuhan  struktur.  Kandungan  air  karbon  aktif  yang  besar dapat  menurunkan  kualitas  adsorpsi  yang  dimilikinya (Pramuni  Oktaviani  Sitanggang,  Kholiza,  &  Diah Ivontianti, 2022; Yuni et al., 2021). Pada penelitian ini, kadar air yang dimiliki relatif kecil yakni sebesar 1,13%.  Selanjutnya  penetapan  kadar  abu  pada magnetic  biochar dari  cangkang  sawit  dilakukan  untuk mengetahui  kandungan  oksida  logam  dalam magnetic  biochar .  Keberadaan  abu  yang  berlebihan  dapat menyebabkan  terjadinya  penyumbatan  pori-pori  karbon  aktif,  sehingga  luas  permukaan  menjadi berkurang  dan  mempengaruhi  proses  adsorpsi.  Kadar  abu magnetic  biochar dari  cangkang  sawit  pada penelitian ini adalah 4,99%. Nilai ini telah memenuhi kadar abu yang ditetapkan dalam SNI 06-3730-1995 dengan  maksimal  10%.  Penetapan  nilai volatile  matter pada magnetic  biochar bertujuan  untuk mengetahui  seberapa  banyak  senyawa  yang  belum  menguap  pada magnetic  biochar saat  pirolisis (Rahmawati, Nigravita, Larasati, Mahafani, & Syafutra, 2024; Ubaidillah, Faizal, & Napoleon, 2022). Kadar volatile matter yang tinggi menunjukkan bahwa masih terdapatnya senyawa non karbon yang menempel pada  permukaan  karbon  aktif  sehingga  mengurangi  efektivitasnya  dalam  menyerap  adsorbat.  Kadar volatile matter dari magnetic biochar pada penelitian ini adalah 15,85%. Nilai ini telah memenuhi kadar volatile  matter yang  ditetapkan  dalam  SNI  06-3730-1995  dengan  maksimal  25% (Afifah,  Adicita,  & Suryawan, 2021; Savitri, Andrio, & Helwani, 2022). Kadar karbon ( fixed carbon ) adalah padatan karbon pada biomassa yang tertinggal dalam bentuk char setelah proses pirolisis. Kadar fixed carbon yang tinggi menunjukkan  semakin  sedikit  pengotor  yang  terdapat  dalam biochar ,  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas biochar dalam  proses  adsorpsi.  Kadar fixed  carbon magnetic  biochar dari  cangkang  sawit  pada penelitian ini adalah 78,03%. Nilai ini telah memenuhi kadar fixed carbon yang ditetapkan dalam SNI 06- 3730-1995  dengan  minimal  65% (Alam,  2022;  Sa’diyah,  Suharti,  Hendrawati,  Pratamasari,  &  Rahayu, 2021) Terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi proses adsorpsi, beberapa diantaranya adalah dosis dan waktu kontak adsorben. Pada Gambar 2 dapat dilihat pengaruh dosis dan waktu kontak terhadap efisiensi penyisihan warna menggunakan adsorben magnetic biochar dari cangkang sawit. Dosis adsorben  memiliki  pengaruh  terhadap  efisiensi  peningkatan  kejernihan  warna,  dimana  peningkatan efisiensi warna air gambut berbanding lurus dengan jumlah situs adsorpsi yang bertambah seiring dengan penambahan  dosis  adsorben.  Efisiensi  penyisihan  pada  penelitian  ini  terus  mengalami  peningkatan hingga dosis dan waktu kontak tertinggi (Agusdin & Setiorini, 2020; Amalia, Nisa, & Hadisantoso, 2022). Dosis  dan  waktu  kontak  adsorben  juga  berpengaruh  terhadap  proses  adsorpsi  zat  organik. Gambar  3 dan Gambar 4 menunjukkan pengaruh dosis dan waktu kontak terhadap efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi zat organik menggunakan magnetic biochar dari cangkang sawit (Afifah et al., 2021; Zahro & Adityosulindro, 2023). Hasil ini sesuai dengan penelitian  yang menyatakan bahwa waktu kontak dan jumlah adsorben memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi penyisihan zat organik. Berdasarkan Gambar 2, Gambar 3 , dan Gambar 4 dapat dilihat bahwa efisiensi penyisihan warna dan zat organik  air  gambut  akan  terus  meningkat  seiring  bertambahnya  dosis  adsorben  dan  lamanya  waktu kontak yang digunakan. Hal ini terjadi karena semakin banyak dosis yang diberikan, maka semakin luas permukaan  yang  tersedia  untuk  menyerap  adsorbat.  Kemudian  semakin  lama  waktu  kontak  yang diberikan,  maka  adsorbat  dan  adsorben  diizinkan  berinteraksi  lebih  lama,  dan  kesempatan  adsorbat untuk mengisi setiap pori-pori dan permukaan adsorben menjadi lebih optimal. Waktu kontak yang lebih lama memungkinkan proses difusi dan penjerapan molekul adsorbat berlangsung lebih  baik. Pada hasil penelitian ini, konsentrasi zat organik menurun karena terjadinya penjerapan komponen senyawa humus ke dalam pori-pori permukaan magnetic biochar (Khan, Gao, Qiu, Islam, & Song, 2020; Sun et al., 2021). Selain  mempengaruhi  efisiensi  penyisihan  pada  air  gambut,  dosis  dan  waktu  kontak  juga mempengaruhi  kapasitas  adsorpsi  dari  adsorben,  dimana  kapasitas  adsorpsi magnetic  biochar pada penyisihan  zat  organik  dalam  penelitian  ini  mengalami  penurunan  seiring  banyaknya  dosis  yang
ditambahkan,  namun mengalami peningkatan seiring lamanya waktu  kontak yang digunakan.  Kapasitas adsorpsi meningkat sejalan dengan penurunan dosis adsorben karena kapasitas adsorpsi dihitung sebagai jumlah ion logam yang teradsorpsi per gram adsorben. Semakin banyak dosis adsorben, maka kapasitas adsorpsi  semakin  menurun (Suhermen  &  Komala,  2022;  Yuni  et  al.,  2021). Peningkatan  dosis  adsorben menyebabkan proporsi jumlah ion logam berkurang dalam larutan yang berhubungan dengan jumlah sisi aktif pada adsorben, yang dapat menyebabkan perubahan kesetimbangan adsorpsi.  Semakin besar dosis adsorben  yang  digunakan,  dengan  waktu  kontak  dan  konsentrasi  adsorbat  dalam  keadaan  tetap  maka akan  menyebabkan  penyebaran  adsorbat  tidak  secara  merata  dalam  per  satuan  gram  adsorben. Akibatnya,  proses  adsorpsi  tidak  berjalan  secara  maksimal.  Sebaliknya,  pada  penelitian  ini  kapasitas adsorpsi pada penyisihan zat organik meningkat seiring lamanya waktu kontak yang digunakan. Waktu kontak  yang  lama  mengizinkan  adsorbat  dan  adsorben  berinteraksi  lebih  lama  sehingga  adsorbat  akan lebih maksimal untuk mengisi pori-pori permukaan adsorben yang masih kosong. Peningkatan kapasitas adsorpsi  akan  terus  bertambah  seiring  lamanya  waktu  kontak  yang  digunakan (Fatmawati,  Syar, Suhartono, Maulina, & Ariyadi, 2021; Septiani, Rachmawati, & Zulfikar, 2023).
Proses  adsorpsi  menggunakan magnetic  biochar pada  air  gambut  dimulai  melalui bulk  difusion pada  permukaan  partikel  dimana  terjadi  perpindahan  zat  organik  melalui  lapisan bulk  liquid menuju lapisan  film  yang  melapisi  adsorben.  Kemudian  terjadi  difusi  melalui  lapisan  batas  permukaan  karbon eksternal yang merupakan proses perpindahan difusi zat organik pada lapisan film yang stagnan menuju pori adsorben. Kedua tahap ini sangat dipengaruhi proses pengadukan yang dilakukan. Selanjutnya terjadi difusi pada struktur pori yang merupakan perpindahan zat organik yang akan diserap melalui pori-pori yang  terdapat  pada  adsorben (Aini,  Rahayu,  &  Jamilatun,  2022;  Fitria,  Komala,  &  Vendela,  2022). Pada tahap ini, terjadi difusi pori ketika zat organik masuk ke dalam pori-pori yang diisi cairan, selain itu terjadi juga  difusi  permukaan  ketika  zat  organik  diserap  di  sepanjang  permukaan  adsorben.  Tahap  terakhir adalah proses adsorpsi yang merupakan proses melekatnya zat organik yang diadsorpsi pada adsorben. Hasil terbaik dalam penurunan konsentrasi  warna  dan zat organik pada penelitian ini didapatkan pada dosis 8,55 gr/l dan waktu kontak 150 menit sebesar 565 Pt.Co dan 199,3 mg/l. Hasil ini masih tergolong tinggi  karena  dosis magnetic  biochar dan  waktu  kontak  belum  mengisi  semua  pori-pori  permukaan adsorben  secara  optimal.  Faktor  lainnya  adalah  pengaruh  dari  lepasnya  Fe  pada  permukaan magnetic biochar yang berakibat pada tingginya konsentrasi warna pada air gambut. Pada hasil penelitian ini belum terjadi  kesetimbangan  karena  situs  aktif  yang  tersedia  dalam  adsorben  masih  memungkinkan  untuk terjadinya  proses  penjerapan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  luas  permukaan,  ukuran  pori,  dan  volume total adsorben cukup besar. Peningkatan akan terus terjadi hingga beberapa waktu sampai peningkatan menjadi  hampir  konstan  dikarenakan  situs  aktif  telah  ditempati  dan  tidak  ada  adsorpsi  lebih lanjut (Asmiyarna et al., 2021; Elystia et al., 2022). Penggunaan dosis dan waktu kontak pada penelitian ini juga  berpengaruh  terhadap  kandungan  logam  Fe  pada  air  gambut,  dimana Gambar  5 dan Gambar  6 menunjukkan  pengaruh  dosis  dan  waktu  kontak  terhadap  efisiensi  penyisihan  dan  kapasitas  adsorpsi logam  Fe  menggunakan magnetic  biochar dari  cangkang  sawit.  Adapun  pada  hasil  penelitian  ini, konsentrasi Fe mengalami  peningkatan. Peningkatan konsentrasi Fe terjadi seiring bertambahnya dosis dan  waktu  kontak  yang  diberikan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  pengaturan  pH  kerja  awal  air gambut (Darmayanti et al., 2022; Syukur et al., 2023).
Pada penelitian ini dilakukan penurunan pH alami air gambut dari 4,1 menjadi 2. Penurunan pH dapat menyebabkan situs aktif yang ada pada permukaan magnetic biochar dikelilingi oleh ion H+ yang membuat  adsorben  bersifat  positif  sehingga  mencegah  terjadinya  interaksi  antara  ion  Fe  dengan  situs aktif pada permukaan magnetic biochar . Adapun larutan asam seperti HCl dapat menyebabkan logam besi mengalami disolution atau  terlepas  dari  medianya.  Pada  proses  pembuatan magnetic  biochar ,  hasil impregnasi  FeCl 3 . 6 H 2 O  setelah  proses  pirolisis  berbentuk  Fe 2 O 3 .  Logam  Fe  pada  permukaan magnetic biochar tersebut  lepas  karena  berinteraksi  dengan  larutan  asam.  Semakin  lama  waktu  kontak  yang diberikan menyebabkan semakin banyak logam Fe yang terlepas dari permukaan adsorben. Oleh karena itu  penambahan  larutan  asam  berupa  HCl  dalam  penurunan  pH  menyebabkan  Fe 2 O 3 pada  permukaan adsorben  bereaksi  dengan  Cl-  yang  kemudian  terlepas  dan  menyebabkan  konsentrasi  Fe  terus meningkat (Muqim  &  Purnomo,  2023;  Nafilah,  Noor,  &  Mahmud,  2021). Kapasitas  adsorpsi  pada penjerapan Fe berada di bawah 0 mg/g. Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan konsentrasi Fe pada air  gambut  akibat  penurunan  pH  kerja  adsorpsi.  Tidak  terjadinya  penjerapan  Fe  oleh magnetic  biochar akibat  meningkatnya  ion  H+  yang  mengelilingi  permukaan  adsorben  sehingga  sehingga  situs  aktif adsorben  yang  memiliki  muatan  bersih  cenderung  positif  yang  menyebabkan  interaksi  antara  kation dengan situs aktif berkurang atau bahkan hilang. Faktor lainnya adalah penambahan larutan asam ketika penurunan  pH  menyebabkan  larutnya  Fe  pada  permukaan magnetic  biochar .  Berdasarkan  hasil keseluruhan parameter uji, dapat disimpulkan bahwa pH awal sampel sangat mempengaruhi kinerja dari adsorben magnetic biochar cangkang kelapa sawit.

## 4. SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan magnetic  biochar dari cangkang sawit yang disintesis memenuhi persyaratan  karbon  aktif.  Karbon  aktif  sebagai  adsorben  zat  warna,  zat  organik,  dan  Fe  pada  air  . Penetapan  kadar  air  bertujuan  untuk  mengetahui  kelembaban  dari  magnetic  biochar.  Kadar  air  yang berlebihan  akan  mengisi  ruang  kosong  antara  magnetic  biochar  dan  dapat  menyebabkan  keretakan mendadak akibat kerapuhan struktur. Kandungan air karbon aktif yang besar dapat menurunkan kualitas adsorpsi  yang  dimilikinya.  Adsorben  magnetic  biochar  mampu  menyisihkan  warna  dan  zat  organik  air gabut.  Kapasitas  adsorpsi  pada  penjerapan  Fe  berada  di  bawah  0  mg/g.  Hal  ini  dikarenakan  terjadinya peningkatan  konsentrasi  Fe  pada  air  gambut  akibat  penurunan  pH  kerja  adsorpsi.  Peningkatan konsentrasi Fe terjadi seiring bertambahnya dosis dan waktu kontak yang diberikan. Hal ini dipengaruhi oleh pengaturan pH kerja awal air gambut. Konsentrasi Fe meningkat kemungkinan disebabkan Fe pada magnetic  biochar  larut  dalam  air  gambut  yang  asam.  Hal  ini  menunjukkan  magnetic  biochar  berbahan dasar cangkang sawit berpotensi untuk dijadikan adsorben.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Afifah, A. S., Adicita, Y., & Suryawan, I. W. K. (2021). Reduksi Warna Methylen Blue (MB) dengan Granular Zeolit  Klinoptilolit  Teraktivasi. Media  Ilmiah  Teknik  Lingkungan , 6 (1),  24 – 33. doi: 10.33084/mitl.v6i1.1271.
Agusdin, A., & Setiorini, I. A. (2020). A Analisa Kemampuan Penyerapan Bubur Kertas (Pulp) Dari Kertas Bekas  Sebagai  Adsorbent  Zat  Warna  Reaktif  Dan  Logam  Berat  (Cu  Dan  Fe)  Dari  Limbah  Cair Tekstil  Dengan  Adsorber  Vertikal. Jurnal  Teknik  Patra  Akademika , 11 (01),  4 – 12. Doi: 10.52506/Jtpa.V11i01.100.
Aini,  N.,  Rahayu,  A.,  &  Jamilatun,  S.  (2022).  Potensial  Biosorben  Dalam  Removal  Fosfat  Dengan  Metode Adsorbsi:  a  Review. Seminar  Nasional  Penelitian  LPPM  UMJ ,  23 – 28.  Retrieved  from http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit. Alam, M. N. (2022). Pengaruh Suhu Pirolisis Terhadap Kadar Fixed Carbon Dari Karbon Aktif Kulit Batang Sagu. Cokroaminoto  Journal  of  Chemical  Science , 4 (2),  19 – 22.  Retrieved  from https://science.e- journal.my.id/cjcs/article/view/132.
Alfi  Rahmi,  Anton  Ariyanto,  &  Afriyandi.  (2023).  Analisis  Pengaruh  Filtrasi  Terhadap  Penurunan  Kadar Logam  Besi  (Fe)  dan  Mangan  (Mn)  Air  Gambut. Aptek , 16 (1),  93 – 98. doi: 10.30606/aptek.v16i1.2275.
Amalia, V., Nisa, A. R., & Hadisantoso, E. P. (2022). Tinjauan Nanokomposit Hidroksiapatit/Fe3O4 sebagai Adsorben Logam Berat pada Air. Gunung Djati Conference Series , 7 , 8 – 24.
Asmiyarna, L., Daud, S., Darmayanti, L., Prodi, M., Lingkungan, T., Teknik, F., & Riau, U. (2021). Penyisihan Warna dan Zat Organik Pada Air Gambut Secara Koagulasi-Flokulasi dengan Koagulan Belimbing Wuluh. JT: Jurnal Teknik , 10 (1), 53 – 58. Retrieved from http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jt/index Darmayanti, L., Putri, M., & HS, E. (2022). Membran Keramik Berbahan Dasar Tanah Liat dan Fly Ash untuk Penyisihan Warna dan Zat Organik pada Air Gambut. Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan , 6 (1),
1. doi: 10.19184/jrsl.v6i1.28173. Efendi, M., Sihombing, P., Rosmainar, L., & Carolius Angga, S. (2024). Analisis kondisi Optimum Senyawa Kalsium Ferrat (CaFeO4) Sebagai Oksidator Untuk Penurunan Intensitas Warna Pada Air Gambut di  Kota  Palangka  Raya. Jurnal  Cendekia  Kimia , 02 (02),  60 – 71.  Retrieved  from https://e- journal.upr.ac.id/index.php/bohr/.
Elystia, S., Hasibuan, N. A. H., & Zultiniar, Z. (2022). Pemanfaatan Bionanomaterial Chitosan dari Limbah Cangkang Kulit Udang Sebagai Adsorben dalam Pengolahan Air Gambut. Jurnal Ilmu Lingkungan , 20 (3), 570 – 578. doi: 10.14710/jil.20.3.570-578.
Envirotek,  A.  A.  P.,  Meicahayanti,  I.,  Envirotek,  S.  N.,  Envirotek,  I.,  &  Zulya,  F.  (2023).  Pengaruh  Waktu Kontak serta Jenis Elektroda Al-Al dan Al-Fe pada Elektrokoagulasi dalam Penyisihan Fe dan Mn Air Asam Tambang. Jurnal Envirotek , 15 (2), 124 – 128. doi: 10.33005/envirotek.v15i2.272.
Eprie, E., Bungas, K., & Abudarin, A. (2022). Pemanfaatan arang cangkang sawit teraktivasi NaOH dan HCl dalam  menurunkan  kadar  Fe,  Mn  dan  zat  warna  pada  air  gambut. Journal  of  Environment  and Management , 3 (2), 146 – 152. doi: 10.37304/jem.v3i2.5506.
Fatmawati, S., Syar, N. I., Suhartono, S., Maulina, D., & Ariyadi, R. (2021). Arang Aktif Gambut sebagai Filter Logam Berat Mercury (Hg). Jurnal Ilmiah Sains , 21 (1), 63. doi: 10.35799/jis.21.1.2021.32908. Fitria, D., Komala, P. S., & Vendela, D. (2022). Pengaruh Waktu Flokulasi Pada Proses Koagulasi Flokulasi Dengan  Biokoagulan  Kelor  Untuk  Menyisihkan  Kadar  Besi  Air  Sumur. Jurnal  Reka  Lingkungan , 10 (2), 165 – 174. doi: 10.26760/rekalingkungan.v10i2.165-174.
Gani, J. F., Taroepratjeka, D. A. H., & Marganingrum, D. (2023). Efisiensi Penggunaan Material Preservasi
Mikroorganisme  (Mpmo)  Dalam  Penyisihan  Timbal  (Pb)  Dan  Kromium  (Cr)  Pada  Limbah  Cair Industri  Tekstil  Menggunakan  Reaktor  Batch. Jurnal  Reka  Lingkungan , 11 (2),  130 – 139. doi: 10.26760/rekalingkungan.v11i2.130-139.
Handayani,  Y.  L.,  Desasy,  H.  J.,  &  Darmayanti,  L.  (2024). PENGARUH  KETEBALAN  MEDIA  PASIR  KUARSA DAN BATU APUNG PADA PENGOLAHAN AIR GAMBUT . 3 (1), 34 – 44.
Harfinda, E. M., Delyani, R., & Apindiati, R. K. (2020). Ca-ALGINAT UNTUK ADSORPSI Fe DAN Mn PADA AIR GAMBUT  Ca-ALGINATE  FOR  ADSORPTION  OF  Fe  AND  Mn  FROM  PEAT  WATER. Kimia Mulawarman , 18 (1), 16 – 21.
Hendrasarie, N., & Andhika, A. P. (2021). Efektivitas Penambahan Green Adsorbent Di Sequencing Batch Reactor  Untuk  Menurunkan  Parameter  Bod,  Tss,  Dan  Warna  Pada  Limbah  Industri  Batik. EnviroUS , 2 (1), 9 – 17. doi: 10.33005/envirous.v2i1.52.
Khair, R. M., Prihatini, N. S., Apriani, A., & Pramaningsih, V. (2021). PENURUNAN KONSENTRASI WARNA LIMBAH  CAIR  SASIRANGAN  MENGGUNAKAN  ADSORBENlLIMBAH  PADAT.  LUMPUR-AKTIF TERAKTIVASI  INDUSTRI  KARET. Jukung  (Jurnal  Teknik  Lingkungan) , 7 (1),  74 – 83. doi: 10.20527/jukung.v7i1.10822.
Khan,  Z.  H.,  Gao,  M.,  Qiu,  W.,  Islam,  M.  S.,  &  Song,  Z.  (2020).  Mechanisms  for  cadmium  adsorption  by magnetic  biochar  composites  in  an  aqueous  solution. Chemosphere , 246 . doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.125701.
Lubis,  K.  L.,  Elystia,  S.,  Ermal,  D.  A.  S.,  &  Zultiniar,  Z.  (2022).  Penyisihan  Logam  Fe  Pada  Air  Gambut Menggunakan Membran Chitosan Sebagai Adsorben. Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan , 8 (1), 15 – 24. doi: 10.29303/jstl.v8i1.298. Maya  Sylvani,  M.,  Simbolon,  W.,  &  Susanti,  R.  (2023).  Review:  Berbagai  Macam  Jenis  Membran  Untuk Pemulihan  Air  Gambut. Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , 1 (5),  598 – 609.  Retrieved  from https://doi.org/10.5281/zenodo.8280003.
Muqim, R. B., &  Purnomo,  Y. S. (2023). Koagulan Polielektrolit Alami dari Kulit Udang Kaki Putih  untuk Menyisihkan  Parameter  Warna,  TSS,  dan  COD  dalam  Limbah  Cair  Batik. Jurnal  Serambi Engineering , 8 (4), 7348 – 7355. doi: 10.32672/jse.v8i4.6903.
Nafilah,  S.,  Noor,  R.,  &  Mahmud,  M.  (2021).  Aplikasi  Karbon  Aktif  Kayu  Ulin  Sebagai  Adsorben  Dalam Menurunkan Bahan Organik Alami (Boa) Pada Air Gambut. Jernih: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa , 4 (1), 1 – 12. doi: 10.20527/jernih.v4i1.735.
Pramuni Oktaviani Sitanggang, E. P. O. S., Kholiza, N., & Diah Ivontianti, W. (2022). Efektivitas Pengolahan Air  Gambut  Kota  Pontianak  dengan  Adsorpsi  Menggunakan  Karbon  Aktif  dari  Cangkang  Buah Bintaro (Cerbera manghas). Jurnal Envirotek , 14 (2), 182 – 187. doi: 10.33005/envirotek.v14i2.253. Pribadi, S. D. (2024). PERBAIKAN KUALITAS AIR GAMBUT Dusun Banjar  Rejo adalah  salah  satu dusun di Desa Rasau Jaya Dua yang belum memiliki Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 . Perlunya pengolahan air gambut terlebih dahulu agar menggunakan air gambut sebagai kebutuhan sehari-hari . untuk proses adsorpsi seperti daun nanas . Karbon aktif daun nanas berhasil menurunkan Penelitian ini akan memanfaatkan daun nanas sebagai biosorben untuk memperbaiki kualitas air gambut dengan sistem batch dan aktivasi secara kimia menggunakan larutan 1 . Waktu dan Lokasi Penelitian Jaya Dua , Dusun Banjar Rejo . Metode yang digunakan dalam memperbaiki kualitas air Laboratorium Analisis  Kualitas  Lingkungan  Fakultas  Teknik  Lingkungan  Universitas  Gambar  1  .  Lokasi  Desa Rasau Jaya Dua , Dusun Banjar Rejo . 12 (2), 458 – 465. Rahmawati, R., Nigravita, A. N., Larasati, I., Mahafani, R. H., & Syafutra, R. (2024). Pengolahan Air Gambut dengan Magnetik Karbon / Clay Komposit dari Spent Bleaching Earth Limbah Pengolahan Minyak Sawit Peat Water Treatment with Magnetic Carbon / Clay Composite from Spent Bleaching Earth Palm Oil Treatment . 1 (1), 1 – 5.
Riyandini,  V.  L.,  &  Iqbal,  M.  (2020).  Pengaruh  Koagulan  Biji  Asam  Jawa  (Tamarindus  indica)  Terhadap Efisiensi Penurunan Zat Organik Pada Air Gambut. Jurnal Serambi Engineering , 5 (3), 1222 – 1227. doi: 10.32672/jse.v5i3.2145.
Sa’diyah, K., Suharti, P. H., Hendrawati, N., Pratamasari, F. A., & Rahayu, O. M. (2021). Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu sebagai Karbon Aktif melalui Proses Pirolisis dan Aktivasi Kimia. CHEESA: Chemical Engineering Research Articles , 4 (2), 91. doi: 10.25273/cheesa.v4i2.8589.91-99.
Savitri,  K.,  Andrio,  D.,  &  Helwani,  Z.  (2022).  Karakteristik  Magnetic  Biochar  Sebagai  Adsorben  Untuk Pemanfaatan  Kembali  Buangan  Akhir  POME  Untuk  Air  Baku  Industri. Seminar  Nasional  Riset  & Inovasi Teknologi , 381 – 391.
Septiani,  W.,  Rachmawati,  R.,  &  Zulfikar,  M.  A.  (2023).  Adsorpsi  Zat  Warna  Tekstil  Direct  Blue  14 Menggunakan Kitosan Termodifikasi Dan Komposit Kitosan Termodifikasi Bentonit. Arena Tekstil , 38 (1), 27 – 36. doi: 10.31266/at.v38i1.8071. Suhermen,  P.  A.  A.,  &  Komala,  P.  S.  (2022).  Tinjauan  Singkat  Pengolahan  Limbah  Cair  Menggunakan
Metode Kombinasi Koagulasi Dan Advanced Oxidation  Processes (AOPs). Universitas Riau , 1 (1), 9 – 15.
Sun,  H.,  Yang, J., Wang, Y., Liu, Y., Cai, C., & Davarpanah, A. (2021). Study  on the  removal efficiency  and mechanism of tetracycline in water using biochar and magnetic biochar. Coatings , 11 (11), 1 – 23. doi: 10.3390/coatings11111354.
Syukur,  A.,  Indah,  S.,  &  Komala,  P.  S.  (2023).  Studi  Kinetika  dan  Isoterm  Adsorpsi  Abu  Tandan  Kosong Kelapa Sawit dalam Penyisihan Warna Air Limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit. Cived , 10 (1), 218. doi: 10.24036/cived.v10i1.122629.
Ubaidillah, A., Faizal, M., & Napoleon, A. (2022). Peningkatan Potensi Air Gambut Sebagai Air Baku (Studi Kasus: Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan). Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan , 5 (2). doi: 10.46774/pptk.v5i2.492.
Yuni, F. R., Darmayanti, L., & Fitria, D. (2021). Pengaruh  Rasio Padat/Cair dan Waktu  Pengadukan pada Proses Ekstraksi Silika dari Palm Oil Fly Ash (POFA). Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan , 6 (2), 60 – 67. doi: 10.29080/alard.v6i2.1065. Zahro, S. F., & Adityosulindro, S. (2023). Literature Review: Penggunaan Bahan Berbasis Limbah Sebagai Adsorben untuk Degradasi Zat Warna pada Air Limbah. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia , 22 (3), 359 – 368. doi: 10.14710/jkli.22.3.359-368.